POLARISATIONSERSCHELNUNGEN UND MATERIALPRÜFUNG. 391 



liabe ich z. B. gefunden, dass sich die Thatsache, dass wir uns 

 hei einer gegebenen Beanspruchung in der Nähe der Festigkeits- 

 grenze befinden, in den meisten Fällen durch eine ganz bedeutende 

 plötzliche Veränderung des specifischen Widerstandes bemerkbar 

 macht. Ich habe übrigens gefunden, dass bei sonst gleicher spe- 

 cifischer Beanspruchung eines gegebenen Materials die Zunahme 

 des specifischen Widerstandes auch von den Dimensionen des 

 Versuchsstückes, so z. B. auch vom Querschnitte des Stabes oder 

 Drahtes abhängt, ebenso wie der zeitliche Verlauf der Nach- 

 wirkung. 



Die Veränderungen, die ein Gussstück unmittelbar nach dem 

 Gusse, oder z. B. ein Versuchsstück unmittelbar nach dem Härten 

 erleidet, lassen sich durch Messung des specifischen Widerstandes 

 ebenfalls ganz leicht und continuierlich verfolgen. 



Derartige Versuche zeigen, dass auch geraume Zeit nach 

 dem Härten oder Giessen des Materials sehr bedeutende Aende- 

 rungen in der molecularen Beschaffenheit vor sich gehen. 



Der Vortheil, der durch die Heranziehung von Widerstands- 

 bestimmungen zur Verfolgung der Nachwirkungserscheinungen 

 in den Metallen erwächst, ist in die Augen springend, und ich 

 bin überzeugt, dass z. B. mit Hülfe des Widerstandes sich der 

 Härtungsgrad einer gegebenen Stahlsorte viel genauer präcisieren 

 lässt, als bis jetzt, und überhaupt die Einwirkungen der verschie- 

 denen Härteverfahren auf eine gegebene Stahlsorte etc. mit Hülfe 

 solcher Messungen sich viel bequemer beobachten lassen, als 

 mittelst irgend einer anderen Methode. 



Die Veränderungen, die der specifische Widerstand bei Aende- 

 rungen der Temperatur erleidet, werfen ebenfalls scharfe Streif- 

 lichter auf die Eigenschaften der Metalle und zeigen besonders 

 die cyklischen Variationen des specifischen Widerstandes bei 

 cykliscken Aenderungen der Temperatur, dass solchen Temperatur- 

 änderungen auch cyklische Aenderungen im molecularen Zustande, 

 also in den mechanischen Eigenschaften überhaupt, entsprechen. 



Die plötzlichen Aenderungen des specifischen Widerstandes, 

 die in den Recalescenzpunkten des Eisens und der verschiedenen 

 Stahlsorten, so z. B. bei ca. 780° im weichen Eisen und bei 

 ca. 660° im harten Stahl eintreten, zeigen deutlich, dass wir von 



